8 PROCEDES SUIVIS POUR DÉTERMINER 



olles ont aussi une liinilo qu'elles altoigiienl |)!us ou moins vite, suivant, 

 rinlensité de la cause inductrice. 



14. Si la barre d'acier ah est déjà aimantée, a\ant d'être soumise à l'in- 

 fluence de AR, nous avons vu que l'intensité de ses pôles s'acci'oît (n" 4), 

 lorsqu'elle est placée vis-à-vis de l'inducteur ÂR, dans la position indicpiée 

 (fii^. 4); et que cette intensité décroît (n" 7), dans la position inverse. 



Si l'action inductrice est passagère, elle ne laisse pas de trace sensible, 

 dès qu'elle a cessé. 31ais si elle persiste pendant quelque temps, la variation 

 croît avec la durée de l'influence jusqu'à une certaine limite; et alors, après 

 l'interruption de l'influence, le cbangement persiste aussi. Il en est de même 

 des variations subies simultanément par l'aimant inducteur AR. 



La grandeur du cbangement et sa persistance dépendent, et de la faculté 

 d'induction, et de la faculté de conservation; en un mot, de la coadiictibililé 

 pinson iHoins bonne, du morceau d'acier, pour le. magnétisme. 



15. Ainsi généralement le magnétisme propre des aimants artificiels est 

 instable. Cette instabilité a pour origines : 1" la diminution spontanée qui 

 succède à la réception , quand la source a cessé d'agir; 2" rinduction variable 

 due au voisinage accidentel d'antres aimants. Il y a encore d'autres influences 

 (pie nous devrons étudier plus loin. 



Ces causes d'instabilité, corrélatives de la conductibilité d'un barreau pour 

 le magnétisme, jouent un certain rôle dans les indications de nos instru- 

 ments. La stabilité, aussi importante que la régularité, est le but que l'on 

 doit se proposer dans le cboix de la matière destinée à confectionner les 

 aimants. 



Pour aimanter un barreau de fer, qui est bon conducteur du magnétisme, 

 il sullit de présenter à l'une de ses extrémités un pôle inducteur : le magné- 

 tisme se développe aussitôt dans toute l'étendue du bari'cau , d'autant plus ra- 

 pidement que le fer est plus pur ; il se répartit d'autant plus régulièrement que 

 le fer est |)lus bomogène. Mais la stabilité y est pres(pie nulle. Pour aimanter 

 un barreau d'acier, qui est mauvais conducteur du magnétisme, il est néces- 

 saire de prolonger l'action inductrice; le meilleur acier est celui dans lequel 

 la foi'ce |)ropre, une fois acquise, est le moins exposée à varier. Mais pour 

 que la force se distribuât régulièrement, il faudrait (pie la source inductrice 



